— 307 — 



questa forinola era il seguente. Il cristallo di diamante era sostenuto da un 

 lungo e sottile bastoncino di cartone compresso e ad esso fissato con del 

 minio; il bastoncino era poi portato dal carretto di un goniometro Fuess. 

 Il cristallo veniva a trovarsi nell' interno di una stufetta cilindrica (dia- 

 metro esterno 6 crii.) a pareti doppie, tra le quali si poteva far circolare 

 del vapore acqueo ; la stufetta portava dei piccoli fori opportunamente situati 

 per le misure e veniva tenuta ferma da apposito sostegno; il cristallo si 

 muoveva così indipendentemente dalla stufa. Per evitare correnti d'aria, si 

 disponeva con cura dell'ovatta tutt'all' intorno del bastoncino di sostegno senza 

 toccarlo e fino alla base inferiore della stufa. Essendo il diametro del foro 

 per cui il bastoncino penetrava nella stufa assai poco maggiore del diametro 

 di questo, bisognava che il cristallo fosse centrato sul bastoncino in posizione 

 verticale ; il che costò molto tempo, dovendo il centramento per la massima 

 parte venire fatto a mano libera, prima che il minio si fosse indurito. Po- 

 nendo poi invece del cristallo il bulbo di un termometro nell'interno della 

 stufa si determinava la temperatura raggiunta dal primo; essa non oltre- 

 passò i 93°. Nel cristallo furono scelte poi per le misure quattro faccie, che 

 erano molto esattamente in zona. 



« Si trovò come media di parecchie misure per la riga D con una perla 

 di bromuro di sodio e per un intervallo di temperatura di 71° : 



Qt' — Qt == + 3' 17", 

 riferendosi il t alla temperatura della stanza (che durante le misure si man- 

 tenne sui 22°) ed il t' a 93°. 



« Si ebbe inoltre 



(f = 109° 27' 58", 

 Qt = _ 27° 14' 45" . 



Ne segue 



k = + 7, 7 . IO- 6 . 



« Essendo il mio scopo unicamente quello di stabilire l'ordine di ti, 

 questa cifra non ha che un valore approssimato sufficiente ad esso scopo. 



« A parte il segno questa variazione è dello stesso ordine di quelle tro- 

 vate da Stefan (*) per il Salgemma, la Silvina e la Fluorite ; per cui Jt vale 



(!) Vedi Landolt u. Bornstein, Physikalisch-chemische Tabellen. 

 rispettivamente 



— 24. IO- 6 , —23. IO- 6 , —8, 6. IO- 6 . 



Non resta che a concludere : 



« L'indice di rifrazione del diamante, nei limiti delle 

 mie esperienze, cresce colla temperatura e presenta una va- 

 riazione dello stesso ordine di quelle osservate in altri cri- 

 stalli monometrici. 



« Così si è mostrato infondato il sospetto che mi condusse alla pre- 

 sente ricerca. 



